-346- 



Mineralogie. 



I. IL 



NbgO^ 72,37 71,38 



Ta^Og 5,26 5,87 



Snb^. . 0,67 0,51 



SiO^ — 0,17 



FeO 15,04 15,86 



MnO. 5,97 5,33 



CaO 0,58 0,80 



Glüh Verlust — 0,12 



99,89 100,04 



Die berechneten Achsenverhältnisse von Kristalleu der verschiedenen 

 Orte ergab: 



Annerod a : b : c = 0,40093 : 1 : 0,35867 



Standish. = 0,40234 : 1 : 0,35798 



Ishikawaj^ama ... = 0,40572 : 1 : 0,35734 



Sanarka = 0,39897 : 1 : 0,35052 



Wenigstens bei den drei ersten zeigt sich stetiger Wechsel (aber bei 

 Japan bezieht sich die Analyse auf Yamanö , das Achsenverhältnis auf 

 Kristalle von Ishikawayama) , der auch in den Winkeln erkennbar ist. 

 Columbit von der Sanarka fällt aus der Eeihe. 



Es folgen theoretische Erörterungen über kristallographische Ver- 

 wandtschaftsbeziehungen des Columbit Fe (XbOg)- zu Kalisalpeter K2(N03)'^ 

 und Aragonit Cag (C mit dem Schluß , daß die aufgestellten nahen 

 kristallographischen Analogien in Betracht der analogen chemischen Zu- 

 sammensetzung nicht zufällig sein können, sondern als homoiomorphe 

 (morphotropische) Verwandtschaftsbeziehungen gedeutet werden müssen ; 

 ferner über kristallographische Beziehungen zum Brookit (vergi. dies. Jahrb. 

 1899. I. -214-), zum Wolframit, Olivin, Pseudobrookit, Hübnerit, Valen- 

 tinit, Claudetit, Pinakiolith, Chrysoberyll, Pucherit. Um die aufgestellten 

 Konstitutionsformeln einigermaßen wahrscheinlich zu machen , wird noch 

 darauf hingewiesen, daß die Molekularvolumina (V) von mehreren der 

 Minerale nicht allzu verschieden voneinander sind, z. T. ziemlich nahe 

 übereinstimmen, so : 



Spez. Gew. V 



Columbit Fe2(NbOs)^ 5,40 126 



Pseudobrookit (Fe'^ 0)^ . (Ti O3)- . Ti 0^ . 4,39 125 



Brookit (Ti- 0^)2. (Ti 03)2 4,00 120 



Hübnerit (Mn^Oj.CW.O,)^ 7,30 166 



Pucherit (Bi O)-* . (V OJ* 6,25 206 



Aragonit Ca-^CCOg)^ 2,95 136 



Kalisalpeter K4(N03)* 2,09 194 



Pinakiolith (Mg, 0)^ . (Mn 0)^ . (B O3)' . 3,88 100 



Forsterit (Mgj Oj^ . 1 Si 03)'^ 3,20 88 



Chrysoberyll (Be2 0)2. [(AI 0),03]2 . . 3,70 138 



Valentinit Sb2 O3 (?)....'... . 5,56 ? 



